# Technologie/Matériaux/Généralités/Caractéristiques physiques des fontes

Matériaux :
| plan du chapitre en cours Matériaux Généralités Matériaux métalliques Alliages ferreux Aciers Aciers en général Désignation normalisée des aciers Aciers de construction Aciers inoxydables Caractéristiques physiques des aciers Fontes Désignation normalisée des fontes Nuances usuelles des fontes Caractéristiques physiques des fontes Métaux et alliages non-ferreux Aluminium et alliages Cuivre et alliages Magnésium et alliages Titane et alliages Zinc et alliages Traitement des métaux Traitements thermomécaniques, état de livraison Traitements de surface Matériaux non métalliques Céramiques Divers Matériaux biocompatibles Niveau A - débutant B - lecteur averti C - compléments Avancement Projet Ébauche des chapitres En cours Avancé Terminé Quoi de neuf Docteur ? ajouter une rubrique les 5 dernières mises à jour notables Calcul des assemblages par filetage Courroies de transmission Le Rein, site d’implantation en Biocompatibilité - début de réorganisation du livre de technologie mises à jour précédentes Les plus récentes sont en tête de liste ! test test test test test | navigation rapide dans le livre de technologie ■ préface - SOMMAIRE COMPLET SOMMAIRE COMPLET ■ Aspects généraux Éléments théoriques et pratiques Matériaux Énergie Fonctions mécaniques ■ Éléments de machines Transmissions mécaniques Technologie Modèles |

## Propriétés générales

Masses volumiques (valeurs moyennes à température ambiante) :
| Matériau | Masse volumique ρ (kg/m$^3$) | densité d |
| Fer pur | 7 870 | 7,87 |
| Fonte grise (FGL) | 7 200 | 7,2 |
| Fonte à graphite sphéroïdal (FGS) | 7 200 | 7,2 |
| Fonte malléable (MN) | 7 300 | 7,3 |

## Propriétés thermodynamiques

Caractéristiques thermodynamiques des fontes à 20 °C :
| Matériau | T$_f$ (°C) | λ (W/m/K) | L$_f$ (kJ/kg) | c$_p$ (J/kg/K) | α (10$^{-6}$K$^{-1}$) |
| Fer | 1 535 | 51,8 | 207 | 460 | 11,70 |
| Fonte grise (FGL) | | 50 | | | 11 |
| Fonte à graphite sphéroïdal (FGS) | | 35 | | | 12 |
| Fonte malléable (MN) | | 35 | | | 12 |

## Propriétés électromagnétiques

Caractéristiques électromagnétiques des fontes :
| Matériau | ρ$_e$ (10$^{-9}$Ωm) | σ (10$^6$S/m) | α (10$^{-3}$K$^{-1}$) | μ$_r$ | χ$_m$ | T$_C$ (°C) |
| Fer pur | 104 | 9,62 | 6,5 | 10 000 | 200 | 774 |

## Proriétés mécaniques

Propriétés élastiques (à température ambiante) :
| Matériau | Module de Young E (GPa) | Module de Poisson ν |
| Fer pur | 207 | 0,27 |
| Fonte grise (FGL) | 115 | 0,26 |
| Fonte à graphite sphéroïdal (FGS) | 168 | 0,28 |
| Fonte malléable (MN) | 170 | 0,26 |
Fontes à graphite sphéroïdal normalisées (GS), norme européenne EN 1563 :
| Désignation | Résistance à la traction R$_m$ (MPa) | Limite d'élasticité R$_{p0,2}$ (MPa) | Allongement à la rupture A% | Structure de la matrice | Dureté Brinell HB |
| EN-GJS-700-2 (FGS 700-2) | 700 | 470 | 2 | Perlite | 240-300 |
| EN-GJS-600-2 (FGS 600-2) | 600 | 400 | 2 | Perlite | 230-280 |
| EN-GJS-500-7 (FGS 500-7) | 500 | 350 | 7 | Perlite-ferritique | 210-260 |
| EN-GJS-400-15 (FGS 400-15) | 400 | 250 | 15 | Ferrite | < 220 |
| EN-GJS-350-22 (FGS 350-22) | 350 | 220 | 22 | Ferrite | < 200 |
Fontes à graphite vermiculaire (GV) :
| Désignation | Résistance à la traction R$_m$ (MPa) | Limite d'élasticité R$_{p0,2}$ (MPa) | Allongement à la rupture A% | Structure de la matrice | Dureté Brinnel HB |
| EN-GJV-350-7 (FGV 350-7) | 350 | 220 | 7 | Ferrite-perlite | < 200 |
Les fontes sont des matériaux plus résistants en compression qu'en traction.
Propriétés en compression :
| Nuance | R$_{ec}$ MPa | R$_{em}$ MPa |
| Fontes grises |||
| EN-GJL-200 (FGL 200) | 350 | 720 |
| EN-GJL-250 (FGL 250) | 450 | 840 |
| Fontes à graphite sphéroïdal |||
| EN-GJS-400-12 (FGS 400.12) | 280 | 700 |
| EN-GJS-500-7 (FGS 500.7) | 340 | 800 |
| EN-GJS-600-3 (FGS 600.3) | 380 | 870 |
| EN-GJS-700-2 (FGS 700.2) | 430 | 1,000 |

## Notes

* 1 2 3 J.-L. Fanchon, Guide de mécanique — Sciences et technologies industrielles, Nathan, 2001 (ISBN 2-09-178965-8), p. 538
* 1 2 P. Dal Zotto, J.-M. Larre, A. Merlet, L. Picau, Mémotech génie énergétique, Casteilla, 1996 (ISBN 2-7135-1644-7), p. 13
* ↑ w:Résistivité, w:Perméabilité magnétique, w:Susceptibilité magnétique
* ↑ Y. Déplanche, Mémo formulaire, Casteilla, 1991, p. 245-246
* ↑ Jean Guillot, « Modélisation et calcul des assemblages vissés. Généralités », dans Techniques de l'ingénieur, Éditions TI, n$^o$ BM 5 560, 2007, p. 16
Nuances usuelles des fontes < > Aluminium et alliages